Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 393 



beträgt die Dichte 0,96 — 0,999; nach Payeni) soll sie im völlig luft- 

 freien Zustande sogar schwerer als Wasser sein. — Guttapercha ist leicht 

 schneidbar, was bekanntlich bei Kautschuk nicht der Fall ist. Bei Tem- 

 peraturen von — 25° C. ist sie lederartig zähe, biegsam, unvergleichlich 

 weniger elastisch als Kautschuk; bei 45° G. wird sie teigig, doch bleibt 

 sie zähe; bei 62 — 65° wird sie weich, geschmeidig, lässt sich leicht in 

 Formen giessen und in Fäden, Platten und Rühren ausziehen, lieber 

 100° C. erhitzt, wird Guttapercha klebrig, um bei 150"^ C. unter theil- 

 weiser Zersetzung zu schmelzen 2). — Sie wird durch Reiben negativ 

 elektrisch und ist ein schlechter Leiter für Elektricität und Wärme. — 

 In wasserfreiem Alkohol und Aether ist Guttapercha, selbst in der Wärme, 

 nur theilweise löslich. Benzol, Terpentinöl, Steinöl und Kautschuköl lösen 

 sie in der Kälte wenig, in der Wärme vollständig. Die besten Lösungsmittel 

 sind Chloroform und Schwefelkohlenstoff, welche schon bei gewöhnlicher 

 Temperatur Guttapercha völlig in Lösung bringen. In kochendem Wasser 

 wird sie klebrig und fadenziehend , wobei sie einige Procente Wasser 

 aufnimmt. 



Mikroskopisches Verhalten. Rohe, geknetete, aber ungepresste 

 Guttapercha lässt eine Unzahl höchst unregelmässig gestalteter und ver- 

 theilter Hohlräumchen erkennen. Die Masse selbst ist runzelig wie der 

 Kautschuk. Gewalzte oder gepresste Guttapercha zeigt eine faserige, 

 nur wenig poröse Structur. Dünne Plättchen, welche sich von der 

 Guttapercha sehr leicht abschneiden lassen , was bei Kautschuk nicht 

 leicht gelingt, sind reichlich von Luft durchsetzt und erscheinen im Mi- 

 kroskop dunkel. Durch Einwirkung fetter Oele hellen sich die Schnitte 

 sofort auf. Zwischen den Nicols des Polarisationsmikroskops 

 erscheint die Guttapercha in prismatischen Farben, besonders 

 deutlich, wenn sie gepresst wird. Diese Doppelbrechung kann man 

 am besten sehen, wenn man den Schnitt mit Oel durchtränkt und zwi- 

 schen zwei Objectträgern stark zusammendrückt^). 



Chemisches Verhalten^). Reine Guttapercha, bereitet durch 

 Fällung einer mit Thierkohle entfärbten Lösung von gereinigter Gutta- 

 percha in Chloroform mittels Alkohol, besteht ebenso wie der Kautschuk 

 nur aus einem Kohlenwasserstoff der Formel (GioHieJn. Die Rohwaare 

 und die daraus dargestellte gereinigte Guttapercha bestehen aus einem 



<) Compt. rend. XXXV, p. -109. 



2) Schmidt, Pharmaceut. Chemie. -1896. p. 1203. 



3) Wiesner, Rohstoffe. -1. Aufl. p. US. 



4) Payen, (^Journal f. prakt. Chem. LVII, p.,1ö2; Jahresber. d. Chemie. 4859. 

 p. 549. — Baumhauer, Journal f. prakt. Chemie. LXXVIII, p. 277. — Oudemans, 

 Jahresber. d. Chemie. 4 859. p. 517. — Arppe, Journal f. prakt. Chemie. LIII, p. 174. 

 — Oesterle, Pharmakognostische Studien über Gutta-Percha. Bern 1893. 



